PEMANFAATAN LIMBAH CANGKANG TELUR SEBAGAI BIOSORBEN UNTUK ADSORPSI  LOGAM Pb Dan Cd
Mamay Maslahat * , Agus Taufiq, Prima Wahyu Subagja
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Nusa Bangsa, Bogor
* e-mail: maykulsum@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Waste Utilization of Eggs Shell as an Adsorbent for Adsorption of Metal, Pb and Cd
Eggshell  waste  is  one  of  waste  that  not  be  fully  utilized.  Eggshell  can  be  used  as  a  biosorbent substance  because  its  contain  a  high  CaCO 3 and  has  a  natural  pore  structure.  Eggshell  waste  biosorbent potentially  used  as  an  alternative  to  adsorp  heavy  metal  waste  that  pollute  much  in  the  environment.  The purpose of the study was to use the waste to become biosorbent and to investigate its potential in adsorption Pb and Cd. Research methodology were producing biosorbent and getting optimum-sorption condition. They were  contact  time,  biosorbent  weights,  and  the  concentration  of    Pb  and  Cd.  Measurement  of  the concentration  of  Pb  and  Cd  before  and  after  sorption  processes  using  instrument  of  Atomic  Absorption Spectrophotometer (AAS) Agilent 240FS type AA. The results showed that eggshell biosorbent could adsorb heavy  metals  of  Pb  65.99%  in  concentration  of  adsorbent  of  160  ppm,  contact  time  was  20  minutes,  and biosorbent  weights  of  0.50  g.  Adsorption  of  Cd  was  93.16%  in  concentration  of  adsorbent  was  20  ppm, contact  time  40 minutes, and biosorbent weights 0.25 g.
Key words: eggshell biosorbent ,  Pb, Cd, Atomic Absorbtion Spectrophotometer

## ABSTRAK
Limbah  cangkang  telur  termasuk  salah  satu  limbah  yang  belum  dimanfaatkan  secara  maksimal. Cangkang telur dapat dimanfaatkan sebagai  zat penjerap  yang baik karena  mengandung CaCO 3 yang tinggi dan  memiliki  struktur  pori-pori  alami.  Limbah  cangkang  telur  berpotensi  digunakan  sebagai  biosorben alternatif untuk mengadsorpsi limbah logam berat yang banyak mencemari lingkungan yaitu logam berat Pb dan  Cd.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  memanfaatkan  limbah  cangkang  telur  untuk  dijadikan  biosorben  dan meneliti  potensinya  dalam  adsorpsi  logam  Pb  dan  Cd.  Tahapan  penelitian  terdiri  atas  preparasi  dan pembuatan biosorben cangkang telur, dan  optimasi adsorpsi biosorben cangkang telur terhadap logam berat Pb  dan  Cd.  Optimasi  adsorpsi  meliputi  variabel  waktu  kontak  optimum,  bobot  biosorben  optimum,    dan konsentrasi  adsorbat  optimum.  Pengukuran  konsentrasi  logam  berat  Pb  dan  Cd  sebelum  dan  setelah  proses adsorpsi  menggunakan  instrumen Atomic  Absorption  Spectrophotometer (AAS)  Agilent  tipe  240FS  AA. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  biosorben  cangkang  telur  dapat  mengadsorpsi  logam  berat  Pb  sebesar 65,99% pada kondisi konsentrasi adsorbat 160 ppm, waktu kontak 20 menit, dan berat biosorban sebesar 0,50 gram.  Sedangkan  untuk  logam  berat    Cd,  persen  adsorpsi  sebesar  93,16%  pada  konsentrasi  sorbat  20  ppm, waktu kontak 40 menit, dan berat biosorben sebesar 0,25 gram.
Kata Kunci: biosorben cangkang telur, Pb, Cd, Atomic Absorption spectrophotometer .

## PENDAHULUAN
Limbah  cangkang  telur  selama  ini hanya  dianggap  sebagai  sampah,  dan belum  banyak  diolah  secara  maksimal, cangkang  telur  hanya  dimanfaatkan sebagai  pakan  unggas,  pupuk  organik, dan  baru  beberapa  industi  kecil  yang memanfaatkan  limbah  cangkang  telur sebagai  bahan  baku  kerajinan  tangan. Cangkang  telur  memiliki  kadar  kalsium yang  cukup  tinggi  sehingga  memiliki
potensi  untuk  menjadi  penyerap  atau sorben.  Selain  itu  cangkang  telur memiliki  struktur  berpori  dan  me- ngandung asam protein mukopoli- sakarida  yang  dapat  dikembangkan menjadi  suatu  adsorben.  Gugus  penting dalam  asam  protein  mukopolisakarida adalah  karboksil,  amina, dan  sulfat  yang dapat  mengikat  ion  logam  membentuk suatu ikatan ionik (Surasen, 2002).
Pori-pori  alami  cangkang  telur merupakan  zat  yang  sangat  memung-
kinkan untuk dijadikan adsorben. Lapisan spons dan mammillary membentuk  matriks  yang  terbentuk  dari serat-serat protein yang berikatan dengan kalsit (kalsium karbonat), mewakili 90% dari  material  cangkang  telur.  Kedua lapisan tersebut membangun bentuk pori bagi  cangkang  telur  (Carvalho et  al. , 2011 dalam Paramita, 2012).
Biosorben  yang  berasal  dari  limbah cangkang  telur  dapat  digunakan  untuk pengolahan  limbah  hasil  industri,  yaitu limbah  logam  berat.  Logam  berat digolongkan  menjadi  bahan  beracun  dan berbahaya  (B3),  karena  bersifat  korosif terhadap kulit, beracun, dan karsinogenik.  Logam  Pb  dan  Cd  adalah logam  yang  banyak  mencemari  tanah dan  perairan  dengan  konsentrasi  yang cukup  tinggi  dan  logam  ini  dapat terakumulasi dalam tubuh suatu organisme  sehingga  sangat  berbahaya bagi  kesehatan  manusia  (Darmono, 1995). Biosorben didefinisikan sebagai bahan  biologis  yang  digunakan  dalam penjerapan  bahan  pencemar  dari  suatu cairan, selanjutnya melalui proses desorpsi  bahan  ini  dapat  dibuang  dan lebih  ramah  lingkungan  (Suhendrayatna, 2001).
Adsorpsi  dapat  dimodelkan  dengan istilah  isoterm  yang  merupakan  fungsi konsentrasi  zat  terlarut  yang  terjerap pada padatan terhadap konsentrasi larutan. Persamaan yang biasa digunakan untuk menjelaskan data percobaan isoterm  dikaji  dan  dikembangkan  oleh Langmuir,  Freundlich,  dan  Brunauer, Emmet, Teller (BET).

## BAHAN DAN METODE

## Alat dan Bahan
Peralatan  yang  digunakan  yaitu oven, crusher, dan  saringan  200  mesh. Tahap  analisis  yaitu  AAS  Hitachi  Z- 5000,  neraca  analitik,  erlenmeyer  100 mL, magnetic  stirrer ,  pipet  volumetrik 25  mL,  pipet  serulogi  10  mL,  kertas saring, dan piala gelas 150 mL.
Bahan yang digunakan yaitu cangkang  telur  ayam  yang  dihaluskan dengan ukuran partikel 200 mesh, larutan standar  Pb  (2  ppm;4  ppm;8  ppm;12 ppm;16  ppm;  dan  20  ppm),  larutan standar Cd (0,1 ppm; 0,2 ppm; 0,5 ppm; 1  ppm;  2,5  ppm;  dan  5  ppm),  sampel logam berat Pb (5,0 ppm; 10,0 ppm; 20,0 ppm;  40,0  ppm;  60,0  ppm;  80,0  ppm; 100,0  ppm;  120,0  ppm;  140,0  ppm; 160,0  ppm;  180,0  ppm;  200,0  ppm;  dan 250,0  ppm),  dan sampel logam  berat  Cd (2,5 ppm; 5,0 ppm; 10,0 ppm; 20,0 ppm; 40,0  ppm;  60,0  ppm;  80,0  ppm;  dan 100,0 ppm).

## Metode
Limbah cangkang telur dicuci dengan  air  mengalir  sampai  bersih,  dan dibilas dengan aquades, kemudian dikeringkan  dalam  oven  suhu  40 o C
selama  8  jam,  dan  ditumbuk  sampai halus, kemudian disaring dengan saringan 200 mesh, selanjutnya
dikeringkan  pada  suhu  105 o C  hingga bebas air.

## Proses  Sorpsi  Biosorben  Cangkang
Telur  Terhadap  Logam  Berat  Pb  dan Cd
Penentuan  Waktu  Kontak  Optimum Biosorben  Cangkang  Telur.  Sebanyak 0,25 g biorsorben cangkang telur dengan ukuran partikel 200 mesh dimasukkan ke dalam  25  ml  larutan  limbah  logam  berat dengan  konsentrasi  50  ppm  (utuk  logam Pb)  dan  2,5  ppm  (untuk  logam  Cd), kemudian larutan dikocok dengan
stirrer. Adsorpsi  dilakukan  dengan ragam  waktu  adsorpsi  5,  10,  20,  30,  40, 50,  dan  60  menit.  Setelah  itu  campuran disaring  dan  filtratnya  dibaca  pada Spektrofotometer  Serapan  Atom  (SSA) untuk  mengetahui  adsorpsi  maksimum. Waktu  optimum  ditentukan  dengan menghitung kapasitas adsorpsi maksimum. Penentuan Bobot Optimum Biosorben  Cangkang  Telur.  Variasi bobot  biosorben  yang  digunakan  adalah 0,05;  0,10;  0,15;  0,25;  0,50;  1,00  dan
2,00  g.  Masing-masing  dimasukkan  ke dalam  25  ml  larutan  limbah  logam
beratdengan  konsentrasi50  ppm  (utuk logam  Pb)  dan  2,5  ppm  (untuk  logam Cd),  kemudian  dikocok  dengan stirrer .
Campuran dikocok pada waktu optimum adsorpsi. Campuran disaring dan filtratnya  dibaca  pada  Spektrofotometer Serapan  Atom  (SSA).  Bobot  optimum ditentukan  dengan  menghitung  kapasitas adsorpsi maksimum. Penentuan Konsentrasi Logam Berat  (sebagai  adsorbat).  Erlenmeyer yang  berisi  bobot  optimum  biosorben dimasukkan  ke  dalam  25  ml  larutan limbah  logam  berat  pada  konsentrasi  5; 10;  20;  40;  60;  80;  100;  120;  140;  160; 180; 200; dan 250ppm (untuk logam Pb) ppm  2,5;  5;  10;  20;  40;  60;  80;  dan  100 ppm  Untuk  logam  Cd),  kemudian dikocok  dengan stirrer pada  waktu optimum.  Setelah  itu  campuran  disaring dan  filtratnya  dibaca  pada  Spektro- fotometer Serapan Atom (SSA).
Kapasitas  adsopsi  maksimum  dari setiap  variabel  dapat  dihitung  dengan rumus sebagai beikut:
Q  =  Kapasitas  adsorpsi  per  bobot biosorben(μg/gram bioremoval )
Q=Volume larutan (ml) Co   = Konsentrasi awal (ppm) Ca   = Konsentrasi akhir (ppm)
m    = Bobot biosoren (gram)
Penentuan  gugus  fungsi  biosorben dilakukan dengan menguji sampel bubuk biosorben  ukuran  200  mesh  meng- gunakan instrumen spektrofotometer infra red.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sampel limbah cangkang telur yang diperoleh  dari  limbah  rumah  tangga  dan rumah  makan.  Limbah  cangkang  telur yang  digunakan  merupakan  limbah  baru yang  belum  menghasilkan  bau  busuk. Cangkang telur yang telah dicuci bersih, kemudian  dikeringkan  pada  suhu  40 0 C, kemudian ditumbuk dan disaring dengan ukuran  200  mesh,  lalu  diaktivasi  pada
suhu  105 0 C  selama  4  jam.  Tujuan pengeringan  ini  adalah  untuk  meng- hilangkan  molekul  air  yang  terkandung dalam serbuk cangkang telur
Penentuan  ukuran  partikel  dilaku- kan  agar  sampel  yang  digunakan seragam.  Dalam  proses  sorpsi  padatan- cairan  ukuran  partikel  sangat  mempe- ngaruhi  kapasitas  adsorpsi.  Ukuran  pori dan luas permukaan adsorben merupakan hal  yang  sangat  penting  dalam  adsorpsi. Luas    permukaan  adsorben  dapat diperbesar dengan cara pengecilan ukuran partikelnya. Semakin kecil ukuran partikel akan memperluas permukaan  biosorben  sehingga  keter- sediaan  sisi aktif biosorben akan meningkat.  Bertambahnya  sisi-sisi  aktif dari  permukaan  biosorben  dapat  me- mungkinkan  adsorpsi  terjadi  di  lebih banyak tempat pada permukaan biosorben.  Jumlah  permukaan  biosorben yang  meningkat  akan  meningkatkan jumlah  adsorbat  yang  terjerap.Cangkang telur  memiliki  lebih  dari  7000-17000 mikropori.  Pori-pori  alami  cangkang telur  merupakan  zat  yang  sangat  me- mungkinkan  untuk  dijadikan  adsorben. Lapisan spons dan mammillary
membentuk  matriks  yang  terbentuk  dari serat-serat protein yang berikatan dengan kalsit (kalsium karbonat), mewakili 90% dari  material  cangkang  telur.  Kedua lapisan  tersebut  pun  membangun  bentuk pori bagi cangkang telur (Carvalho et al. , 2011).

## Sisi Aktif Biosorben
Biosorben  cangkang  telur  setelah dihaluskan  dan  dikeringkan  kemudian dianalisis gugus aktifnya dengan menggunakan  spektrofotomer  infra  red (IR).  Pemerikasaan  ini  bertujuan  untuk mengetahui sisi aktif dari biosorben yang digunakan.  Berdasarkan  hasil  penelitian Paramita (2012) diketahui bahwa spektrum  infra  merah  dari  serbuk cangkang  telur,  seperti  tersaji  pada
Gambar 1.
Interpretasi  dari  spektrum  infra merah  pada  sampel  cangkang  telur  ini memperlihatkan adanya puncak
penyerapan yang signifikan pada  1500 –
1400  cm -1 ,  berasosiasi  dengan  kuat  atas keberadaan mineral karbonat pada matriks  cangkang  telur.  Puncak  serapan pada  sekitar  2500  cm -1 dan  1810  cm -1 menunjukkan  keberadaan  karbonil.  Dan dari  hasil  spektrum  teramati  bahwa terdapat  puncak  serapan  di  sekitar  715 cm -1 dan  875  cm -1 yang  masing-masing merupakan pendukung untuk keberadaan kalsium  karbonat  (Tsai et  al. ,  2006).
Sedangkan  pada  3500  -  3200  cm -1 dan
1650 cm -1 yang masing-masing
merupakan  regang  –NH  dan  –NH-C=O. Ini  menunjukkan  bahwa  cangkang  telur pun  tersusun  atas  zat  organik,  yakni membran  cangkang  telur.  Membran cangkang telur ini tersusun dari sejumlah material  organik  diantaranya  kolagen, asam  hianulorik,  asam  amino,  dan polipeptida.  Keberadaan  struktur  poros alami  dan  permukaan  berporinya  yang luas, limbah cangkang telur yang banyak mengandung  kalsium  mudah  untuk digiling  dan  dihaluskan  menjadi  bubuk, yang  kemudian  dapat  dimanfaatkan
sebagai adsorben yang baik yakni berupa porous adsorbent.
Kondisi  Optimum  Adsorpsi  Logam Berat Oleh Biosorben Cangkang Telur Waktu Optimum
Lamanya proses adsorpsi ditentukan berdasarkan kapasitas adsorpsinya selama  rentang  waktu  tertentu.  Saat kapasitas adsorpsi mencapai nilai maksimum, maka lamanya proses
adsorpsi  tersebut  diambil  sebagai  waktu optimum  adsorpsi  (Paramita,  2012). Penambahan  waktu  kontak  tidak  akan memberikan  pengaruh  yang  signifikan terhadap  pengurangan  kadar  Pb  dan  Cd dalam adsorbat.
Waktu  optimum  penyerapan  logam berat  Pb  oleh  biosorben  cangkang  telur terjadi  pada  menit  ke  20,  dengan  nilai persentase  adsorpsi  logam  Pb  sebesar 99,8701%  pada  waktu  optimum  dan jumlah  biosorben  0,25  g  (Gambar  2). Nilai  kapasitas  adsorpsi  semakin  naik dari menit ke 5 hingga menit ke  10, dan pada  menit  ke  20  terjadi  adsorpsi  logam berat  Pb  maksimum.  Pada  menit  ke  20 hingga  menit  ke  60  terjadi  penurunan kapasitas  adsorpsi  dengan  nilai  yang sangat rendah dan hampir signifikan.
Gambar 1. Spektrum Infra Merah Serbuk Cangkang Telur. (Sumber: Paramita, 2012)
Waktu  optimum  penyerapan  logam berat  Cd  oleh  biosorben  cangkang  telur terjadi pada menit ke 40.Logam berat Cd diserap sempurna oleh biosorben cangkang  telur  (100%)  pada  waktu optimum  dan  jumlah  biosorben  0,25  g (Gambar  3).  Nilai  kapasitas  adsorpsi semakin  naik  dari  menit  ke  5  hingga menit ke 30, dan pada menit ke 40 terjadi adsorpsi logam berat Cd maksimum. Peningkatan kapasitas adsorpsi ini terjadi karena  adanya  pembukaan  tapak  aktif yang lebih besar sehingga adsorben lebih banyak  menyerap  adsorbat  (Lestari, 2011).  Setelah  mencapai  waktu  adsorpsi maksimum, kapasitas adsorpsi cenderung semakin  menurun.  Hal  ini  disebabkan oleh  jumlah  biosorben  yang  berikatan dengan  adsorbat  sudah  dalam  keadaan jenuhnya,  sehingga  apabila  ditambahkan waktu  adsorpsi  yang  berlebih  akan menyebabkan  terjadinya  proses  desorpsi atau pelepasan  kembali antara biosorben dan adsorbat.

## Bobot Optimum
Pengaruh  bobot  biosorben  terhadap adsorpsi  logam  Pbdapat  dilihat  pada Gambar  4.  Semakin  banyak  bobot biosorben  yang  ditambahkan,  persentase penyerapan akan semakin tinggi. Penambahan  bobot  biosorben  lebih  dari 0,50  gram  tidak  memberikan  kenaikan kapasitas adsorpsi yang signifikan tehadap  logam  Pb,  hal  ini  karena penambahan  bobot  biosorben  sebanyak 0,50  gram  dapat  menyerap  logam  Pb dengan sempurna.
Pengaruh  bobot  biosorben  terhadap adsorpsi  logam  Cd  dapat  dilihat  pada Gambar  5.  Kapasitas  adsorpsi  optimum diperoleh dengan bobot biosorben sebanyak  0,25  gram.  Sama  hal  nya dengan  adsorpsi  logam  Pb,  penambahan bobot  biosorben  lebih  dari  0,25  gram tidak  memberikan  kenaikan  kapasitas adsorpsi  yang  signifikan  tehadap  logam Cd,  hal  ini  karena  penambahan  bobot biosorben  sebanyak  0,25  gram  dapat menyerap logam Cd dengan sempurna. Peningkatan kapasitas adsorpsi disebabkan  oleh  jumlah  pembukaan
Waktu Kontak (menit) P erse n tas e Ad so rp si (% )
Gambar 2.  Waktu Optimum Adsorpsi Logam Berat Pb oleh Biosorben Cangkang Telur
Waktu Kontak (menit)
Gambar 3 . Waktu Optimum Adsorpsi Logam Berat Cd oleh Biosorben Cangkang Telur
P erse n tas e Ad so rp si (%)
tapak  aktif  yang  lebih  besar  sehingga biosorben lebih banyak menjerap
adsorbat  dan  kapasitas  adsorpsi  akan meningkat  sampai  tercapainya  bobot optimum. Setelah kondisi optimum, tidak tampak terjadi penyerapan yang
signifikan.  Hal  ini  disebabkan  sudah tidak  ada  lagi  adsorbat  yang  dijerap sehingga  penambahan  biosorben  sampai kondisi  tertentu  tidak  akan  memberi dampak  pada  peningkatan  kapasitas adsorpsi.  Bertambahnya  berat  biosorben sebanding  dengan  bertambahnya  jumlah partikel  dan  luas  permukaan  biosorben sehingga  menyebabkan  jumlah  tempat mengikat  ion logam  juga  bertambah  dan efisiensi  penyerapan  pun  meningkat (Refilda,  2001).  Hal  ini  juga  meng- indikasikan  bahwa  makin  banyak  pori yang  dimiliki  oleh  biosorben  sehingga kecepatan  adsorpsi  semakin  meningkat. Menurut  Barros  (2003),  pada  saat  ada peningkatan  bobot  adsorben,  maka  ada peningkatan  persentase  penjerapan  dan penurunan kapasitas adsorpsi.

## Konsetrasi Optimum
Pengaruh konsentrasi adsorbat terhadap adsorpsi oleh biosorben
cangkang  telur  dapat  dilihat  pada Gambar  6.  Kapasitas  adsorpsi  optimum diperoleh  pada  konsentrasi  logam  berat Pb  160  ppm  yakni  sebesar  65,9859%. Penambahan  konsentrasi  adsorbat  lebih dari  160  ppm  menyebabkan  kapasitas adsorpsi cenderung menurun.
Kapasitas  adsorpsi  optimum  pada konsentrasi  logam  berat  Cd  adalah  20 ppmyakni  sebesar  93,1616  %  (Gambar 7).  Penambahan  konsentrasi  adsorbat lebih dari 20 ppm menyebabkan kapasitas  adsorpsi  cenderung  menurun. Menurut  Zou et  al., (2006)  kecepatan adsorpsi dan kapasitas adsorben dipengaruhi  oleh  konsentrasi  ion  logam dalam  limbah  cair.  Semakin  semakin besar konsentrasi menyebabkan penurunan kapasitas adsorpsi pada adsorben. Bobot Biosorben (gram) Bobot Biosorben (gram) P erse n tas e Ad so rp si (% ) Gambar 4. Bobot Optimum Adsorpsi Logam Berat Pb oleh Biosorben Cangkang Telur
Gambar 5. Bobot Optimum Adsorpsi Logam Berat Cd oleh Biosorben Cangkang Telur
P erse n tas e Ad so rp si (% )
Adsorbat  yang  digunakan  adalah larutan  tunggal  logam  berat  Pb  dan  Cd, hal  ini  merupakan  simulasi  dari  limbah industri  yang  mengandung  logam  berat Pb  dan  Cd.  Proses  adsorpsi  dilakukan berdasarkan  kondisi  optimum  masing- masing biosorben. Perlakuan pada kondisi  waktu  dan  bobot  optimum. Kapasitas  adsorpsi  biosorben  cangkang telur dengan logam berat Pb lebih tinggi dibandingkan  dengan  kapasitas  adsorpsi biosorben  cangkang  telur  dengan  logam berat  Cd.  Dimana  kemampuan  penye- rapan optimum biosorben cangkang telur terhadap  logam  berat  Pb  terjadi  pada konsentrasi 160 ppm, sedangkan kemampuan penyerapan optimum biosorben cangkang telur terhadap logam berat Cd pada konsentrasi 20 ppm.
Adsorpsi Ion Pb 2+ dan Cd 2+
Ion  Pb 2+ dan  Cd 2+ dipilih  karena  ion Pb 2+ memiliki muatan yang sama dengan Cd 2+ dan  juga  termasuk  logam  berat pencemar  yang  berbahaya.  Namun  ion Pb 2+ dan  Cd 2+ memiliki  nomor  atom, nomor  massa  atom  relatif,  periode, golongan,  dan  muatan  inti  efektif  yang berbeda  yang  menimbulkan  terjadinya kompetisi antara Pb 2+ dan Cd 2+ .
Biosorben cangkang telur menyerap lebih banyak ion logam Pb 2+ dibandingkan  Cd 2+ .  Hal  ini  karena  ion logam  Pb 2+ memiliki  massa  molekul relatif  yang  lebih  tinggi  dibandingkan massa  molekul  relatif  Cd 2+ ,  sehingga Pb 2+ lebih  cepat  jatuh  (sampai)  ke permukaan  biosorben  dan  terjerap  pada biosorben  dibandingkan  Cd 2+ .  Ion  Pb 2+ memiliki  jari-jari  ion  yang  lebih  besar dari  ion  Cd 2+ sehingga  memiliki  gaya elektrostatik  yang  relatif  kecil  dan
P erse n tas e Ad so rp si (% ) Konsentrasi (ppm) Gambar 6. Konsentrasi Optimum Logam Berat Pb oleh Biosorben Cangkang Telur P erse n tas e Ad so rp si (% ) Konsentrasi (ppm)
Gambar 7. Konsentrasi Optimum Logam Berat Cd oleh Biosorben Cangkang Telur
menyebabkan  kemampuan  ion  Pb 2+ menarik  molekul  air  disekitarnya  lemah. Dengan  lemahnya  kemampuan  Pb 2+ dalam  menarik  molekul  air,  maka  jari- jari  hidrasinya  yang  dimiliki  menjadi lebih kecil dan mobilitas atau pergerakan ion  Pb 2+ dalam  air  makin  tinggi  (cepat), sehingga  ion  Pb 2+ lebih  mudah  sampai kepermukaan  adsorben.  Selain  itu,  Pb 2+ memiliki  nomor  atom  lebih  besar  dari pada  Cd 2+ yang  menunjukkan  jumlah proton  yang  dimiliki  oleh  Pb 2+ lebih besar  dari  pada  Cd 2+ .  Jumlah  proton dalam Pb 2+ yang lebih besar dari Cd 2+ ini mengakibatkan  daya  tarik  inti  dan muatan  inti  efektif  yang  dimiliki  Pb 2+
lebih  besar  sehingga  akanlebih  mem- permudah  Pb 2+ dalam  menginduksi biosorben  cangkang  telur  yang  bersifat non  polar  dan  membentuk  gaya  tarik elektrostatik  yang  di  sebut  gaya  dipol- dipolinduksian  (Lailiyah et  al. ,  2000). Biosorben  cangkang  telur  memiliki kemampuan  adsorpsi  ion  logam  berat Pb 2+ dan  Cd 2+. Hal  ini  karena  secara bentuk  struktur  atau  bentuk  topologi permukaan,  biosorben  cangkang  telur memiliki  ukuran  diameter  ruang  kosong yang  besar  sehingga  ion  Pb 2+ dan Cd 2+ mudah  masuk  danberinterakasi  ke dalam ruang kosong biosorben cangkang telur.
Pada  penelitian  Sugiarti  dan  Allo (2009),  kapasitas  adsorpsi  logam  berat oleheceng  gondok,  baik  dalam  larutan media  yang  hanya  ditambahkan  satu logam  saja  Pb  atau  Cd  maupun  dalam larutan  media  yang  ditambahkan  dua jenis  logam  campuran  Pb  dan  Cd, penyerapan  oleh  eceng  gondok  terhadap masing-masing  logam  berat  Cd  dan  Pb relatifsaling  mempengaruhi,  sehingga kemampuan  eceng  gondok  menyerap larutan yang berisi logam tunggal, relatif lebih tinggi dari pada larutan yang berisi campuran logam Cd dan Pb.

## KESIMPULAN
Biosorben  cangkang  telur  dapat mengadsorpsi  logam  berat  Pb  dan  Cd. Persentase  adsorpsi  untuk  logam  berat Pb  sebesar  65,99%  dengan  konsentrasi logam  berat  Pb  160  ppm,  waktu  kontak 20  menit,  dan  bobot  biosorben  0,50  g. Persentase  adsorpsi  untuk  logam  berat Cd  sebesar  93,16%  dengan  konsentrasi logam berat Cd 20 ppm, waktu kontak 40 menit, dan bobot biosorben 0,25 g.

## DAFTAR PUSTAKA
Barros,  L.M.,  G.R.  Maedo,  M.M.L. Duarte,  E.V.  Silva,  dan  Lobato. 2003.  Biosorption  of  Cadmium
Using the Fungus Aspergillus Niger. Brazilian  Journal  Chemical .
20 (3).
Carvalho,  A.F.U.,  D.F.  Farias,  C.X. Barroso,  C.M.L.  Sombra,  A.S. Silvino,  M.O.T.  Menezes,  M.O. Soares,  D.A.O.  Fernandes,  dan  S.T. Gouveia.  2011. Adsorption  Process onto an Innovative Eggshell-derived Low-Cost  Adsorbent  in  Stimulated Effluent and Real Industrial Effluents. Wastes: Solutions, Treatments  and  Opportunities ,  1 st
International Conference.
Darmono.  1995. Logam  Dalam  Sistim Biologi  Mahluk  Hidup .  Universitas Indonesia Jakarta.
Lestari,  S.  2011. Pemanfaatan  Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS)  sebagai  Biosorben  Fenol . Skripsi .  Universitas  Nusa  Bangsa.
Bogor.
Paramita, M. 2012. Pemanfaatan Limbah Tandan  Kosong Kelapa Sawit (TKKS) Modifikasi Cangkang Telur (CT)  sebagai  Biosorben  Fenol. Skripsi .  Universitas  Nusa  Bangsa.
Bogor.

## Refilda. 2001. Pemanfaatan Ampas Tebu
Sebagai  Bahan  Alternatif  Pengganti Penyerap  Sintetik  Logam-logam Berat  Pada  Air  Limbah .  Skripsi . Universitas Andalas. Padang.
Sugiarti,  dan  E.L.  Allo.  2009. Pengaruh
Konsentrasi  Cd,  Pb  dan  Lama Penanaman  Terhadap  Penyerapan Eceng Gondok (Eichhornia Crassipes). FMIPA Universitas Negeri Makasar. Makasar.
Suhendrayatna.  2001. Heavy  Metal Bioremoval by Microorganisma Literature Study . Bioteknologi
Untuk Indonesia Abad 21.
Surasen,  C.  2002. Removal  of  Cadmium in  Synthetic  Wastewater  by  Egg Shell  Filter.  Tesis. Faculty  of Graduate Studies, Kasetsart University. Bangkok Zou, W., R. Han, Z. Chen, Z. Jinghua, J. dan  Shi.  2006.  Kinetic  Study  of
Adsorption  of  Cu(II)  and  Pb(II) from  Aqueous  Solutions  Using Manganese Oxide Coated Zeolite in Batch  Mode. Journal  of  Colloids and Surfaces. 279(1-3): 238-246.